( 107 ) 

 nickel, qui pesait avant l'expérience i8s'",925, n'avait pMS précipité de cuivrie' 

 et pesait encore i8«%925. Une lame de bronze (raluminium avait perdu 

 dans les mêmes conditions os^oôo, et une lame de maillechort blanc (alliage 

 de cuivre contenant environ un tiers de niqkel), avait perdu o^^oy-i. 



» Les acides, k l'exception de l'acide nitrique, n'ont qu'une très-faible ac- 

 tion à froid sur le nickel fondu : en quinze heures, je n'ai pu dissoudre par 

 l'acide sulfurique étendu de deux fois son poids d'eau, sur i8 grammes de 

 nickel, qvie oS',o32 de métal; et en faisant réagir sur la même quantité et 

 dans le même espace de temps, de l'acide chlorhydrique ordinaire du com- 

 merce fumant, je n'ai pu dissoudre que o«', i5 de métal. 



» Si l'on compare ces résultats à ceux que fourniraient le fer, le zinc, le 

 cuivre, le plomb et l'étain, l'on voit combien le nickel est supérieur à tous 

 ces métaux et combien il se rapproche de l'argent, puisque, comme lui, il 

 n'est réellement bien attaqué que par l'acide nitrique. 



)) C'est d'après les considérations précédentes que je me suis demandé si 

 le nickel que le commerce peut livrer maintenant au-dessous de 'lo francs 

 le kilogramme ne pourrait pas recevoir des applications beaucoup plus éten- 

 dues que celles qu'il a reçues jusqu'à ce jour et qui ne sont guère limitées 

 qu'à la fabrication du maillechort, alliage où il entre beaucoup trop de 

 cuivre pour que l'on puisse apprécier les qualités du nickel. Ce métal peut 

 être obtenu assez pur pour qu'on puisse le forger, le laminer et l'étirer; il 

 possède sous cet état à peu près la même résistance que le fer; d'après- 

 M. Wertheim, la ténacité du nickel serait à celle du fer conune 90: 70 ; elle 

 lui serait donc supérieure. C'est donc à l'état de pureté que le nickel devrait 

 recevoir les applicaHons nombreuses dont il est susceptible. J'en citerai ici 

 une seule comme exemple : c'est la confection des racles ou docLeuru em- 

 ployés pour enlever aux rouleaux d'impression, dans la fabrication des toiles 

 peintes, l'excès de mordant ou de matières colorantes dont on les imprègne. 

 Ces lames, ordinairement en acier, sont détruites avec une très-grande rapi- 

 tlité, surtout lorsqu'elles se trouvent en contact avec le sulfate de cuivre ou 

 autres sels qui peuvent entrer dans la composition des couleurs. En nickel,^ 

 elles présenteraient une grande résistance à l'altération (i), 



» Si l'on réfléchit que, quoique possédant plusieurs mines de nickel, la 

 France a été jusqu'ici tributaire de l'Allemagne pour ce métal, on ne sau-- 



(1) La substitution de rades inaltérables ii ceux actuelleiiient employés est une des fiues- 

 lions mises au concours par la Société industrielle de Mulhouse pour l'année iSSg. 



